62 
DE L’ARGENT. 
gr- 
3° Poids de l’argent employé..104,916.75 
4° Poids de la nacelle et de l’argent chauffés pendant 
huit heures, entre le rouge naissant et le rouge sombre, dans 
l’hydrogène sec et refroidis dans cette atmosphère . . . 14-4-, 152.30 
5° Poids de l’argent.104,913.85 
6° Poids de la nacelle et de l’argent chauffés pendant une 
heure, entre le rouge naissant et le rouge sombre, dans un 
moufle garni de platine et refroidis dans l’air sec. . . . 144,153.50 
7° Poids de l’argent. 104,915.00 
8° Poids de la nacelle, après en avoir retiré l’argent 
devenu d’un blanc éblouissant 1 . 39,238.20 
9° Poids de l’argent 104,915.30 
10° Poids du tube à condensation de l’eau : 
a. Avant le passage de l’hvdrogène. 156,327.50 
b. Après le passage de l’hydrogène et l’élimination 
de ce gaz par l’air sec 2 . 156,330.25 
11. Poids de l’eau condensée. 0,002.75 
IL 
1° Poids de la nacelle. 39,238.20 
2° Poids de la nacelle et de l’argent en grains , d’un blanc 
mat, non rochés 3 , chauffés au rouge sombre dans le moufle 
garni de platine et refroidis à l’air sec. 200,591.50 
3° Poids de l’argent. 161,353.30 
4 Voir aux notices suivantes pour le poids spécifique et le titre de la grenaille d'argent, 
avant et après avoir été soumise successivement à l’action de l’hydrogène et de l’air, au 
rouge sombre. 
2 Dans toutes les expériences inscrites dans cette notice, l’atmosphère d’hydrogène du 
tube à condensation de l’eau a été remplacée par de l’air séché au même degré que l’hydro¬ 
gène qui l’avait traversé. La pesée du tube a été faite après ce remplacement. 
3 Les grains d’argent étaient une partie du métal qui a servi aux synthèses des bromures, 
de l’iodure et de l’azotate d’argent. (Voir page 275 de mes Nouvelles recherches sur les lois 
îles proportions chimiques, etc.) 
